— 352 — 



Ottenuto così il filo lungo era. 20,7 lo sospesi nello stesso solenoide 

 già adoperato per le mie ricerche sull'attrito interno del nichel sottoponen- 

 dolo alla stessa carica di gr. 218,6 ovvero quasi gr. 3,1 X IO 5 per cm 2 . 



Quindi servendomi della stessa disposizione sperimentale utilizzata nelle 

 citate ricerche feci esperienze circa l' influenza esercitata dalle scariche oscil- 

 latorie sull'attrito interno del filo predetto 



Al solito dapprima si fecero molte osservazioni di prova lasciando tra- 

 scorrere il tempo necessario perchè il filo nuovo si accomodasse nello stato 

 normale, contando i numeri d'oscillazione e le rispettive ampiezze in divi- 

 sioni della scala a cominciare dalla divisione 400 corrispondente all'am- 

 piezza angolare di 13° 40' ( 2 ), come si era fatto per il filo di nichel. 



Il filo di cobalto essendo stato sospeso il 12 agosto 1917, si credette 

 di raggiungere quasi lo stato normale il 20 dello stesso mese. 



Fu allora che si determinò la rigidità e s' incominciarono le esperienze 

 definitive ( 3 ) di cui alcuni risultati ottenuti sono consegnati nella seguente: 



Tabella I ( 4 ). 



Filo crudo di cobalto. Rigidità = 900 X 10° [C 6. S]. 



Numero 



Ampiezza delle oscillazioni 

 in divisioni della scala corrispondente ai campi magnetici : 



delle 



oscillazioni semplici 



terrestre 



oscillatorio continuo 



costante invertito 

 173 gauss 



oscillatorio 

 intermittente 







400 



400 



400 



400 



5 



393 



RS8 



386 



381 



10 



386 



376 



371 



363 



15 



379 



365 



357 



346 



20 



372 



353 



343 



329 



25 



366 



343 



331 



312 



30 



360 



334 



319 



297 



(*) Rend. Acc. Lincei, 2° seni., luglio 1915, pag. 12; Nuovo Cimento, voi. X, 1916, 

 pag. 448. 



( 2 ) Torsione per cm = 39' 36". 



( 3 ) Come in tutte le precedenti ricerche sull'attrito interno dei ferro e del nichel 

 nel campo magnetico, l' influenza della temperatura era bene studiata ed eventualmente 

 eliminata. 



(*j I valori della rigidità dei fili di cobalto non si trovano nè nelle tabelle del 

 Landolt nè nella raccolta di costanti fisiche della Società francese di fisica. Con un ci- 

 lindro di cobalto ricotto lungo 22 cm. e del diametro di 1,082 cm. Honda trovò nel 1902 

 per il modulo di rigidità il valore 6,04 X 10" e recentemente valori compresi fra 7,63 e 

 4,71 X 10 u . The Science Reports of the Tohoku Imp. University. Aprii 1919, pag. 54. 



